174 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



maatte fremgaa, at det hexagonale mineral med nogenlunde 

 lethed maa kunne darme sig i smeltemasser med i alle fald 

 indtil ca. 15 % AI0O3; lerjorden virker altsaa i de smelte- 

 masser, livori det hexagonale mineral skal danne sig, ikke saa 

 stserkt hsmmende paa krystallisationen som ved augitslaggerne. 

 At den dog ogsaa her liar en vis indflydelse, fremgaar ved stu- 

 dium af slaggerne no. 138 og no. 139 (med resp. 17.30 og 

 17. .33 fo AI0O3); disse, som efter surhedsgraden og propor- 

 tionen mellem CaO og MgO med MnO, FeO (med resp. 5.7 2 

 og 11.04 CaO mod 1 RO) skulde levere det hexagonale mi- 

 neral, er blevne rent glasagtige, uden spor af makroskopisk 

 synbare krystal-udsondringer. 



Da der i normal melilith altid indgaar en hel del AI2O3, 

 nemlig 14.5 3 % eller noget derover, resp. derunder (eftersom 

 RO er CaO alene eller CaO med resp. noget MgO eller noget 

 alkalier), skulde det ventes, at de basiske, CaO-rige og AI2O3- 

 förende slagger skulde blive mest krystallinske, naar de inde- 

 holder netop saa meget AUOg, som der udfordres for at kon- 

 stituere det mineral, som skal krystallisere ud. I virkelig- 

 heden flnder vi, at CaO-rige singulosilikater er gjennemgaaende 

 krystallinske (efter makroskopisk udseende), naar de holder 

 10 — 15 % AI2O3 (se analyse-raskkerne). Om de mere AUOg-fattige 

 skal faa lidt glasagtig habitus, kan ikke afgjöres, da fornödent 

 material ikke staar til disposition. Derimod viser det sig, at 

 vore to slagger no. 90 og 89, med resp. 24.12 og 29.31 % AI2O3, 

 ngesten udelukkende bestaar af glas. Det overskud över den 

 normale AUOg-gehalt i melilith, som disse slagger indeholder, 

 svarer tilnsermelsesvis til den hele procent AI2O3 i olivin-, 

 delvis offsaa i au2:it-slaffo-erne. 



Ren CaO-gehlenit holder 26.34 % AI2O3; CaO-rige smelte- 

 masser af surstofforhold 1 : ca. 0.6 — 0.7 skulde fölgelig, i hen- 

 hold til den nys refererede fremstilling, ikke blive glasagtige 

 forinden ved en AUOj-gehalt af 26.3 4 -f- 10 — 15 = ca. 36 — 41^, 

 — en gehalt, hvorom der i praxis neppe nogensinde kan vaere 

 tale. Da der tilmed ved en i den grad overvaeldende lerjords- 

 masse altid vil danne sig spinel, kan det ikke formodes, at 

 särdeles staerkt basiske, CaO- og AUOg-rige slagger over- 

 hovedet nogensinde skal blive glasagtige. Vi finder heller 

 ikke, saavidt vides, at der til dato er kjendt glasagtige slagger 

 af den naevnte surhedsgrad. 



